ﻫﻴﺌﺔ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺱﺦﻝﺩﻭلﺦﻤﺠﻠﺱﺦﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥﺦﻝﺩﻭلﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺞﺦس
سس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1914/2009 س
س
س
س
س
ﺦﺦﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺦﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱ 
Cementﺦﺦ 
سس
سس
سس
سس
سس
سس
سس
سس
سس
س
س
سس
سس
سس
سس
سس
:س  91.100.00 س
  
 سس
  
  
  
  
  
  
ﺦﺦﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺦﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱ 
سس
سس
سس
سس
سس
سس
سس
سس
سس
سس
سس
14 -16 /2/ 1430 )ﻫـﺓ 10 -12 /2/ 2009:ﺓﺓ(ﺓ ﺓﺓ ﺦﺦﺍﻝﻔﻨﻲﺦﺍﻝﺨﺎﻤﺱﺦﻋﺸﺭﻤﺠﻠﺱﺦﺍﻝﻥﺦـﺘﺎﺭﻴﺦﺦﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺦﻤ 
:ﺓﺓﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺓﺓ ﺦﺦﺼﻔﺔﺦﺍﻹﺼﺩﺍﺭ 
سسﺦسﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
                                                             
 
1   سسو
  
62765 :   
  
سسالروسسرررو
62765 ................................................... .......... ............... .................. ...   2  
7 ........................... .... ............................ .................. .....................  3 
ا  ..................................................................................... 3 
 ا  .................................................................................. 4 
 ا ........................................................................... 5 
 ا   ...................................................................... 5  
 ا ....................................................................... 5  
 أﺥط  .......................................................................................... 5 
 اآ .......................................................................................... 5 
62787 ....................... ..... ................................ ..... ... ...................  5 
1 ( ....... ............................................. ............................. ..........   15   
ا ......................................................................................... 18  
  ﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 1914/2009 ﺦ
  
 
2 
ﺦﺦﺘﻘـﺩﻴـﻡ 
ﺓﺓ 
ﻌﺭﺒﻴﺔﺓﻫﻴﺌﺔﺓﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺓﺘﻀﻡﺓﻓـﻲﺓﻋـﻀﻭﻴﺘﻬﺎﺓﺍﻷﺠﻬـﺯﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﻫﻴﺌﺔﺓﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺱﺓﻝﺩﻭلﺓﻤﺠﻠﺱﺓﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥﺓﻝﺩﻭلﺓﺍﻝﺨﻠﻴﺞﺓﺍﻝﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﻝﻠﻭﻁﻨﻴﺔﺓﻝﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﺓﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱﺓﻓﻲﺓﺩﻭلﺓﺍﻝﺨﻠﻴﺞﺓﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺓﻭﻤﻥﺓﻤﻬﺎﻡﺓﺍﻝﻬﻴﺌﺔﺓﺇﻋﺩﺍﺩﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴـﻴﺔﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﺓﺓ.ﺒﻭﺍﺴﻁﺔﺓﻝﺠﺎﻥﺓﻓﻨﻴﺔﺓﻤﺘﺨﺼﺼﺔﺓ 
ﻭﻗﺩﺓﻗﺎﻤﺕﺓﻫﻴﺌﺔﺓﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺱﺓﻝﺩﻭلﺓﻤﺠﻠﺱﺓﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥﺓﻝﺩﻭلﺓﺍﻝﺨﻠﻴﺞﺓﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺓﻀﻤﻥﺓﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺓﻋﻤلﺓﺍﻝﻠﺠﻨـﺔﺓﺍﻝﻔﻨﻴـﺔﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
)ﻡﺓﺓﺭﻗـ 6ﺩﻭﻝﺔﺓﺍﻝﻜﻭﻴﺕﺓﺓﺒﺈﻋﺩﺍﺩﺓﻫﺫﻩﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﻤﻥﺓﻗﺒلﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ"ﺓﻗﻁﺎﻉﺓﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﺓﺍﻝﺘﺸﻴﻴﺩﺓﻭﻤﻭﺍﺩﺓﺍﻝﺒﻨﺎﺀﺓﺓﺓﺓ"ﺓ(ﺓ 
ﻭﻗﺩﺓﺘﻡﺓﺇﻋﺩﺍﺩﺓﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉﺓﺒﻌﺩﺓﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺓﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔﺓﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔﺓﻭﺍﻝﻤﺅﻝﻔـﺎﺕﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﺓﺓ.ﺓﺓﺓﺓﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺓﺫﺍﺕﺓﺍﻝﺼﻠﺔﺓ 
)ﻉﺓﺍﻝﻤﺠﻠﺱﺓﺍﻝﻔﻨﻲﺓﺭﻗﻡﺓﺓﺓﻓﻲﺓﺍﺠﺘﻤﺎﺓﺓﻜﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﻗﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺨﻠﻴﺠﻴﺔﺓﺓﻭﻗﺩﺓﺍﻋﺘﻤﺩﺕﺓﻫﺫﻩﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺓﺓﺓﺓ 15 ﺍﻝﺫﻱﺓﻋﻘـﺩﺓﺓ،ﺓ(ﺓ 
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﺓ 14 -16 /2/ 1430 )ﻫـﺓ 10 -12 /2/ 2009(ﺓ ﺓﺓ سﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
 
  3ﺦﺦﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﺍﻷﺴﻤﻨﺕ 
1ﺍﻝﻤﺠـﺎلﺦﺦﺦﺦ س
:ﺓﺩﻱﺓﻜﻤﺎﺓﻴﻠـﻲﺓﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺘﺤـﺩﺩﺓﻫﺫﻩﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔﺓﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔﺓﺃﻨـﻭﺍﻉﺓﻤﻥﺓ  ﺓﺓ 
1. ﺃﺴـﻤﻨﺕﺓﺭﻗـﻡﺓ 1(ﺓﻌﺎﺩﻱﺍﻝﺓ Type I ) . ( ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕﺓﺓﺔﺓﺫﻜﺭﺓﺃﻴﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡﺓﻓﻲﺓﺤﺎﻝﺔﺓﻋﺩﻡ 
ﺨﺎﺼﺔﺓﻗﺩﺓﺘﻜﻭﻥﺓﻤﻁﻠﻭﺒﺔﺓﻝﻸﻨﻭﺍﻉﺓﺍﻷﺨﺭﻯ  . 
2. ﺃﺃﺴـﻤﻨﺕﺓﺭﻗـﻡﺓﺍﺓ Type IA). ﺓﺭﻗﻡﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻭﻝﻪﺓﻨﻔﺱﺓﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺓ 1ﻭﻝﻜﻥﺓ(ﺓﺍﻝﻌﺎﺩﻱ)ﺓ 
ﺒﻭﺠﻭﺩﺓﺍﻝﺭﻏﺒﺔﺓﻝﺘﻭﻝﻴﺩﺓﻫﻭﺍﺀﺓﻤﺤﺒﻭﺱ  . 
3. ﺃﺴﻤﻨﺕﺓﺭﻗـﻡﺓ 2ﺓType II)ﺓﻝﻼﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺓﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺓﻭﺒﺸﻜلﺓﺨﺎﺹﺓﻋﻨﺩﺓﺍﻝﺭﻏﺒﺔﺓﻓﻲﺓﻭﺠﻭﺩﺓ 
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭﻜﺫﻝﻙﺓﺍﻝﺭﻏﺒﺔﺓﻝﺘﻭﻝﻴﺩﺓﺤﺭﺍﺭﺓﺓﺇﻤﺎﻫﺔﺓﻤﻘﺎﻭﻤﺔﺓﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺓﻷﻤﻼﺡﺓﺍﻝﻜﺒﺭﻴﺘﺎﺕﺓ  . 
4. ﺃﺴﻤﻨﺕﺓﺭﻗـﻡﺓ 2ﺃﺓ Type IIA ). ﺓﺭﻗﻡﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻭﻝﻪﺓﻨﻔﺱﺓﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺓ 2  ( Type II) 
ﻤﺤﺒﻭﺱﺓﺒﻭﺠﻭﺩﺓﺍﻝﺭﻏﺒﺔﺓﻝﺘﻭﻝﻴﺩﺓﻫﻭﺍﺀﺓﻭﻝﻜﻥ  . 
5. ﺃﺴﻤﻨﺕﺓﺭﻗـﻡﺓ 3  (Type III). .ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡﺓﻋﻨﺩﺓﺍﻝﺭﻏﺒﺔﺓﻓﻲﺓﺍﻝﺤﺼﻭلﺓﻋﻠﻰﺓﻗﻭﺓﺓﻋﺎﻝﻴﺔﺓﻤﺒﻜﺭﺓ  
6. ﺃﺴـﻤﻨﺕﺓﺭﻗﻡﺓ 3ﺃﺓ Type IIIA). ﺓﺭﻗﻡﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻨﻔﺱﺓﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺓﻭﻝﻪﺓ 3 ( Type III ) ﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﻤﺤﺒﻭﺱﻭﻝﻜﻥﺓﺒﻭﺠﻭﺩﺓﺍﻝﺭﻏﺒﺔﺓﻝﺘﻭﻝﻴﺩﺓﻫﻭﺍﺀﺓ  . 
7. ﺃﺴﻤﻨﺕﺓﺭﻗﻡ ﺓ4  (Type  IV). ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺓﻋﻨﺩ ﺓﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺓﻓﻲﺓﺍﻝﺤﺼﻭل ﺓﻋﻠﻰ ﺓﺤﺭﺍﺭﺓ ﺓﺇﻤﺎﻫﺔ ﺓ.ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  
8. ﺃﺴﻤﻨﺕﺓﺭﻗـﻡﺓ 5  ( Type V ). ﻭﻴﺴـﺘﺨﺩﻡﺓﻋﻨﺩﺓﺍﻝﺭﻏﺒـﺔﺓﻓﻲﺓﺍﻝﺤﺼﻭلﺓﻋﻠﻰﺓﻤﻘﺎﻭﻤـﺔﺓ 
.ﻋﺎﻝﻴـﺔﺓﻷﻤﻼﺡﺓﺍﻝﻜﺒﺭﻴﺘﺎﺕ  
2ﺦﺦﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊﺦﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔﺦﺦﺦﺦ 
1.2 ﺓﺓﺓ GSO 938 ﺓﺓ".ﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﻝﻸﺴﻤﻨﺕﺓﻁﺭﻕﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺓﺍﻝﺨﻭﺍﺹﺓﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺓ"ﺓ 
2.2 ﺓﺓﺓ GSO 1915 ﺓﺓ."ﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﻝﻸﺴﻤﻨﺕﺓﻁﺭﻕﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺓﺍﻝﺨﻭﺍﺹﺓﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔﺓﺓ 
ﺓﺓ 
ﺓﺤﺴﺏﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﺓﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻑﺓﻴﺼﻨﻭﻴﻤﻜﻥﺓﺘ EN 197-1:2000 ﺴﺏﺓﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏﺓﺜـﻡﺓﺓﺓﺇﻝﻰﺓﺨﻤﺴﺔﺓﺃﻨﻭﺍﻉﺓﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺓﺤ 
ﺓ)ﻴﺼﻨﻑﺓﺇﻝﻰﺓﻨﻭﻋﻴﻥﺓﺭﺌﻴﺴﻴﻥﺓﺓﺓ N&R)ﺓﺓﺓﺤﺴﺏﺓﻤﻘﺎﻭﻤﺔﺓﺍﻝﻀﻐﻁﺓﺓﻭﺓ(ﺓ 32.5 ﺓﻭﺓﺓ 42.5 ﺓﻭﺓ 52.5 ﺭﺩﺓﺍﺓﻭﺫﻝﻙﺓﻜﻤﺎﺓﻭﺓ(ﺓﻤﻴﺠﺎﺓﺒﺎﺴﻜﺎل 
ﺓﻓﻲﺓﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﻥ 1ﺓ،ﺓ 2)ﺓﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥﺓﻓﻲﺓﻤﺭﻓﻕﺓ 1ﺓﺓ سﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
 
  43-سﺍﻝﺘﺭﻜﻴـﺏﺦﻭﺍﻝﺼﻨـﺎﻋﺔﺦﺦ س
سﺦﺦ:ﺦﺦﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺦﺦ 
ﺓﻋﻠـﻰﺓﺓﺓﻭﻱﺓﺃﺴﺎﺴـﺎﹰﺓﺓﻱﺓﻴﺤﺘﺓﺓﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﺓﺍﻝﺫﺓﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺃﺴـﻤﻨﺕﺓﻴﺼﻨﻊﺓﺒﻭﺍﺴﻁﺔﺓﻁﺤﻥﺓﻜﻠﻴﻨﻜﺭﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﻭﻋﺎﺩﺓﺓﻤﺎﺓﻴﺤﺘﻭﻱﺓﻋﻠﻰﺓﻜﺒﺭﻴﺘﺎﺕﺓﺍﻝﻜﺎﻝـﺴﻴﻭﻡﺓﻋﻠـﻰﺓﺸـﻜلﺓﻤـﻀﺎﻓﺎﺕﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺴﻴﻠﻴﻜﺎﺕﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺓﺓ 
ﻤﻁﺤﻭﻨﺔ .ﺓﺓ 
سﺦﺦ:ﺦﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﺦﺍﻝﻤﻭﻝﺩﺦﻝﻠﻬﻭﺍﺀﺦﺍﻝﻤﺤﺒﻭﺱﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺦﺦ 
ﺦﺦﺦ ﺓﺍﻨﺤﺒﺎﺴﻪﺓﺒﺎﻝﻤﻭﻨﺔﺓﻭﺫﻝﻙﺓﻀـﻤﻥﺓﺤـﺩﻭﺩﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺇﻝﻰﺓﻱﻴﺤﺘﻭﻯﺓﻋﻠﻰﺓﻤﻀﺎﻓﺎﺕﺓﻤﻭﻝﺩﺓﺓﻝﻠﻬﻭﺍﺀﺓﺍﻝﺘﻲﺓﺘﺅﺩﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﺓﺓ.ﺎﺼﺔﺓﺒﻬﺎﻤﻨﺼﻭﺹﺓﻋﻠﻴﻬﺎﺓﻋﻨﺩﻤﺎﺓﺘﻘﺎﺱﺓﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔﺓﺍﻝﺨ 
سﺦﺦ:ﻤﻜﻭﻨـــﺎﺕﺍﻝﺦﺦﺦ 
ﺓﺓ:ﺓﻤﻜﻭﻨﺎﺕﺓﻤﺎﺓﻋﺩﺍﺓﺍﻵﺘﻲﺓﺍﻝﺫﻱﺓﺘﺸﻤﻠﻪﺓﻫﺫﻩﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﻴﺠﺏﺓﺃﻻﺓﻴﺤﺘﻭﻱﺓﻋﻠﻰﺓﺃﻴﺔﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺓﺓ 
1.3.3 ﺦﺦ.ﺦﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻜﻠﻴﻨﻜﺭﺦﺦﺦﺦ 
2.3.3 ﺓﺓﺘﺘﻌـﺩﻯﺓﻜﻤﻴـﺎﺕﺓﺓﺓﺓﺍﻝﻤـﺎﺀﺓﺃﻭﺓﻜﺒﺭﻴﺘﺎﺕﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺃﻭﺓﻜﻠﻴﻬﻤﺎﺓﺍﻝﻠﺫﻴﻥﺓﻴﻤﻜﻥﺓﺇﻀﺎﻓﺘﻬﻤﺎﺓﺒﺤﻴﺙﺓﻻﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ ﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﺭﻴﺕﺓﻭﻓﺎﻗﺩﺓﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕﺓﺍﻝﺤﺩﻭﺩﺓﺍﻝﻤﻌﻁﺎﺓﺓﻓﻲﺓﺠﺩﻭلﺓﺭﻗﻡﺓﺜﺎﻝﺙﺓﺃﻜﺴﻴﺩﺓﺍﻝﻜﺒ 1ﺓﺓ 
3.3.3  ﻴﺴﻤﺢﺓﺤﺘﻰﺓﺓﺓﺓﺓ 5ﺤﺠﺭﺓﺠﻴﺭﻱﺓﺒﺎﻝﻭﺯﻥﺓﺒﺤﻴﺙﺓﻴﻭﺍﻓﻕﺓﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺓﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺓﻭﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔﺓﻝﻬـﺫﻩﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ%ﺓ 
ﺍﻨﻅﺭﺓﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔﺓﺭﻗﻡﺓ)ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓ 1ﺓﺓ 
ﺓﻋﻠﻰﺓﺍﻷﻗلﺓﺓﺓﺓﻱﺓﻭﻴﺤﺘﻭﺓﺎﹰﻴﺠﺏﺓﺃﻥﺓﻴﻜﻭﻥﺓﺍﻝﺤﺠﺭﺓﺍﻝﺠﻴﺭﻱﺓﻁﺒﻴﻌﻴﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 70 ﻭﺓﺒﺎﻝﻭﺯﻥﺓﻤـﻥﺓﻭﺍﺤـﺩﺓﺃﺓﺓﺓﺓﺓﺓ%ﺓ 
ﺓﺓ.ﻴﺔﺓﻝﻜﺭﺒﻭﻨﺎﺕﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺃﻜﺜﺭﺓﻤﻥﺓﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺎﺕﺓﺍﻝﻤﻌﺩﻨ 
4.3.3 ﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﻴﺠﺏﺓﺃﻥﺓﺘﺘﻁﺎﺒﻕﺓﻋﻤﻠﻴﺔﺓﺯﻴﺎﺩﺓﺓﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺎﺕﺓﺨـﻼلﺓﺍﻝﺘـﺼﻨﻴﻊﺓﻤـﻊﺓﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼـﻔﺔﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﺓ.ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓﺓﺍﻝﺨﺎﺼﺔﺓﺒﻬﺎﺓﻤﻥﺓﺤﻴﺙﺓﺍﻝﻜﻤﻴﺔﺓﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ *ﺓﺓ 
5.3.3 ﺓﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﺓﺍﻝﻤﻭﻝﺩﺓﻝﻠﻬﻭﺍﺀﺓﺍﻝﻤﺤﺒﻭﺱﺓﻋﻠﻰﺓﻤـﻀﺎﻓﺎﺕﺓﻤﻁﺤﻭﻨـﺔﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻴﺠﺏﺓﺃﻥﺓﻴﺤﺘﻭﻱﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ ﺦﺦﺦﺦﺦﺦﺦﺦﺦﺦﺦﺦ 
ﺓ.ﺓﺒﻬﺎﺒﻕﺓﻤﻊﺓﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓﺓﺍﻝﺨﺎﺼﺔﺘﻁﺎﺘ ** ﺓﺓ 
                                                           
ﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺓﺓ* ASTM  C465  
ﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺓ ASTM  C226  سﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
 
  5ﺓﺓ )ﻤﻼﺤﻅﺔﺦﺦ 1:ﺦ ﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺘﺴﻤﺢﺓﺒﺈﻀﺎﻓﺔﺓﺓﺓﺓﺓ 5ﺒﺎﻝﻭﺯﻥﺓﻤﻥﺓﺍﻝﺤﺠﺭﺓﺍﻝﺠﻴﺭﻱﺓﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲﺓﺍﻝﻤﻁﺤﻭﻥﺓﺇﻝﻰﺓﺍﻝﻤﻨـﺘﺞﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ%ﺓ 
ﺓﺒﺩﻭﻥﺓﺤﺠﺭﺓﺠﻴﺭﻱﺓﻤﻁﺤـﻭﻥﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺓ،ﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲﺓﻝﻸﺴﻤﻨﺕﺓﻭﻝﻜﻥﺓﻻﺓﺘﺘﻁﻠﺏﺓﺇﻀﺎﻓﺔﺓﻫﺫﺍﺓﺍﻝﺤﺠﺭﺓﺇﻝﻰﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﺓﺓ.ﺓﻝﻁﻠﺏﻴﻤﻜﻥﺓﺘﺤﺩﻴﺩﻩﺓﻓﻲﺓﺍﻝﻌﻘﺩﺓﺃﻭﺓﺍ 
4ﺦﺦﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕﺦﻭﺸـﺭﻭﻁﺦﺍﻝﻘﺒـﻭلﺦﺦﺦ 
1.4 ﺦﺦﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏﺦﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲﺦﺦﺦﺦ 
ﺓﺍﻝﺒﻭﺭﺘـﻼﻨﺩﻱﺓﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔﺓﻓﻲﺓﺒﻨﺩﺓﺭﻗﻡﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻴﺠﺏﺓﺃﻥﺓﺘﺘﻁﺎﺒـﻕﺓﻜلﺓﺃﻨﻭﺍﻉﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 1ﺓﻤﻊﺓﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺓﺓﺓ 
ﺎﺓﻭﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓﺓﻓﻲﺓﺍﻝﺠـﺩﻭلﺓﺭﻗـﻡﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺓﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺓﺒـﻬﺓﺓ 1ﺓ،ﺓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺓﺇﻝﻰﺓﺫﻝﻙﺓﻓﺈﻥﺓﻫﻨﺎﻙﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﺓﺍﻝﺠﺩﻭلﺓﺭﻗﻡﺓﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺓﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺓﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔﺓﻭﺍﺭﺩﺓﺓﻓﻲ 2ﺓﺓ 
2.4 ﺦﺦﺦﺍﻝﺨـﻭﺍﺹﺦﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴـﺔﺦﺦﺦ 
ﺓﺓﺍﻝﺒﻭﺭﺘـﻼﻨﺩﻱﺓﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔﺓﻓﻲﺓﺒﻨﺩﺓﺭﻗﻡﺓﺓﺓﺓﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻴﺠﺏﺓﺃﻥﺓﺘﺘﻁﺎﺒﻕﺓﻜلﺓﺃﻨﻭﺍﻉﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 1ﺓﻤﻊﺓﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕﺓﺓﺓﺓ 
ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔﺓﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺓﺒﻬﺎﺓﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓﺓﻓﻲﺓﺍﻝﺠـﺩﻭلﺓﺭﻗـﻡﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 3ﺓﺇﻀﺎﻓﺔﺓﺇﻝﻰﺓﺫﻝﻙﺓﻫﻨﺎﻝﻙﺓﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﺍﻝﺠـﺩﻭلﺓﺭﻗـﻡﺓﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴـﺔﺓﻤﺒﻴﻨـﺔﺓﻓـﻲﺓ 4ﺓﺓ 
5ﺦﺦﺃﺨـﺫﺦﺍﻝﻌﻴﻨـﺎﺕﺦﺦﺦ 
ﺓﻝﻠﺘﺄﻜﺩﺓﻤﻥﺓﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎﺓﻝﻬـﺫﻩﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼـﻔﺔﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺇﺫﺍﺓﻗﺭﺭﺓﺍﻝﻤﺸـﺘﺭﻱﺓﺃﺨﺫﺓﻭﻓﺤﺹﺓﻋﻴﻨﺔﺓﻤﻥﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﻓﻴﺠﺏﺓﺍﺘﺒﺎﻉﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔ  ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺓﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺓﺒﺫﻝﻙ .ﺓ*** ﺓﺓ 
6ﺦﺦﺍﻻﺨﺘﺒــﺎﺭﺍﺕﺦﺦﺦ 
1.6 ﺓﺓﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴـﻴﺔﺓﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴـﺔﺓﻁﺒﻘﺎﹰﻴﺘﻡﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺓﺍﻝﺨﻭﺍﺹﺓﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺓﺓﺓﺓ GSO 938 ﺓ
ﺓﺓ(.ﺓﻝﻸﺴﻤﻨﺕﺓﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﻁﺭﻕﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺓﺍﻝﺨﻭﺍﺹﺓﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ) 
2.6 ﺓﺓﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴـﻴﺔﺓﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔﻁﺒﻘﺎﹰﻴﺘﻡﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺓﺍﻝﺨﻭﺍﺹﺓﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔﺓﺓﺓﺓ GSO 1915 ﺓ
ﺓﺓﺓﺓ(.ﻁﺭﻕﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺓﺍﻝﺨﻭﺍﺹﺓﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔﺓﻝﻸﺴﻤﻨﺕﺓﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱ) 
7ﺦﺦﺸﺭﻭﻁﺦﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩﺦﺦﺦ 
ﺓﺒﻘـﺎﹰﺓﺓﻤﻁﺎﻱﺓﻴﻜﻭﻥﺓﻋﻨﺩﺓﺘﺴﻠﻴﻤﻪﺓﻝﻠﻤﺸﺘﺭﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻴﺠﺏﺓﻋﻠﻰﺓﺍﻝﻤﻭﺭﺩﺓﺍﻝﺘﺄﻜﺩﺓﻤﻥﺓﺃﻥﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕﺓﻫﺫﻩﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﻭﻋﻠﻴﻪﺓﺘﺯﻭﻴﺩﺓﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻱﺓﺃﻭﺓﻤﻥﺓﻴﻤﺜﻠﻪﺓﺒﺸﻬﺎﺩﺓﺓﺒﺫﻝﻙﺓﻓـﻲﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
                                                           
*** ﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ASTM C183 ﻁﻠﺏﺓﻜﺸﻬﺎﺩﺓﺓﻭﻻﺓﺘﹸﻌﺩﺓﻝﻀﺒﻁﺓﺠﻭﺩﺓﺓﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺓﺨﻼلﺓﺘﺼﻨﻴﻊﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺓﻝﻡﺓﺘﹸ 
.ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺦسسﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
 
  6ﺓﻝـﺸﺭﻭﻁﺓﺓﻁﺒﻘـﺎﹰﺓ)ﺓﺍﻝﺘﻲﺓﺃﺨـﺫﺕﺓﻤـﻥﺓﺍﻹﺭﺴـﺎﻝﻴﺔﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻭﺇﺫﺍﺓﺘﺒﻴﻥﺓﺃﻥﺓﻋﻴﻨﺔﺓﺓﺓﺓﺓ.ﺓﺤﺎﻝﺔﺓﻁﻠﺒﻬﺎﺓ 
ﺘﻁﺎﺒﻕﺓﻜلﺓﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺓﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺓﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴـلﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﻻﺓﺓ(ﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓﺓﺒﻬﺫﻩﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺓﺓﺓ 
ﺓﺓ.ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺭﺴﺎﻝﻴﺔﺓﺘﻌﺘﺒﺭﺓﻏﻴﺭﺓﻤﻁﺎﺒﻘﺔﺓﻝﻬﺫﻩﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﻥﺓﺍﻹﺈﺴﺎﻝﻔﺔﺓﺍﻝﺫﻜﺭﺓﻓ 
ﺓﺓ )ﺦﻤﻼﺤﻅﺔ 2:ﺦ ﻋـﻨﺩﺓﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺓﻨﺘﺎﺌﺞﺓﺘﺤﺎﻝﻴلﺓﺍﻷﻜﺎﺴﻴﺩﺓﻭﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺎﺕﺓﺍﻝﺘﻲﺓﻴﺘﻡﺓﺤﺴﺎﺒﻬﺎﺓﺒﻭﺍﺴﻁﺔﺓﺠﻬﺎﺕﺓﻤﺨﺘﻠﻔـﺔﺓﺃﻭﺓﺓﺓ 
ﺎﺓﻓﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞﺓﺍﻝﺘﻲﺓﺘﻡﺓﺍﻝﺤﺼﻭلﺓﻋﻠﻴﻬ.ﺓﻨﻪﺓﻝﻡﺓﻴﺘﻡﺓﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎﺓﺘﺤﺕﺓﻨﻔﺱﺓﺍﻷﺴﺱﺓﺃﻓﻲﺓﺃﺯﻤﺎﻥﺓﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺓﻓﻴﺠﺏﺓﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩﺓﺇﻝﻰﺓﺓﺓﺓ 
ﻴﻤﻜﻥﺓﺃﻥﺓﺘﺤﺘﻭﻱﺓﻋﻠﻰﺓﺍﻝﺘﻴﺘﺎﻨﻴﻭﻡﺓﻭﺍﻝﻔﻭﺴﻔﻭﺭﺓﻋﻠﻰﺓﺸـﻜلﺓﺓ(ﺓﺓﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲﺓﺍﻝﺭﻁﺏﺓﺓﺍﻝﺘﺤﻠﻴل)ﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺓﻤﻥﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺍﻝﺓﺓ 
ﺒﻴﻨﻤﺎﺓﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞﺓﺍﻝﺘﻲﺓﻴﺘﻡﺓﺍﻝﺤﺼﻭلﺓﻋﻠﻴﻬﺎﺓﺒـﺎﻷﺠﻬﺯﺓﺓﺍﻝـﺴﺭﻴﻌﺔﺓﻻﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ.ﺓﺓﻤﺎﺓﻝﻡﺓﻴﺘﻡﺓﻋﻤلﺓﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢﺓﺍﻝﻼﺯﻡﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺕﺃﻝﻭﻤﻴﻨﺎ 
ﻼﻑﺓﻋﺎﺩﺓﺓﻤﺎﺓﺓﺓﻫﺫﺍﺓﺍﻻﺨﺘﺓ.ﺓﻭﺒﺔﺓﺍﺨﺘﻼﻑﺓﺒﺴﻴﻁﺓﻓﻲﺓﻗﻴﻡﺓﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺎﺕﺓﺍﻝﻤﺤﺴﺓﺓﺓﺓﺓﺓﻰﻭﻫﺫﺍﺓﻴﺅﺩﻱﺓﺇﻝﺓﺓ.ﺓﻴﻠﺯﻡﺓﺫﻝﻙﺓﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢﺓﺓﺓﺓ 
.ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺓﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥﺩﻤﺎﺓﻴﺘﻡﺓﺇﻗﺭﺍﺭﺓﻀﻤﻥﺓﺤﺩﻭﺩﺓﺍﻝﺩﻗﺔﺓﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔﺓﻋﻨﻴﻜﻭﻥﺓ ﺓﺓ 
ﺓﺓ )ﻤﻼﺤﻅﺔﺦ 3:ﺦﺦ ﺓﺓﺓ:ﻋﺒﻭﺓﺓﻓﻲﺓﻋﺒﻭﺍﺕﺓﻓﻴﺠﺏﺓﺘﺩﻭﻴﻥﺓﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺓﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺓﻋﻠﻰﺓﻜلﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻋﻨﺩﺓﺘﻭﺭﻴﺩﺓ 
1- .ﺃﺴﻤﻨﺕﺓﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﺓ  
2- ﺓ.ﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻨﻭﻉﺓﺓ  
3- .ﺴﻡﺓﺍﻝﻤﺼﻨﻊﺓﻭﻋﻼﻤﺘﻪﺓﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﺓ  
4- ﺓﺓﺓ.ﻭﺯﻥﺓﺍﻝﻌﺒﻭﺓﺓ 
5- ﺓﺓ.ﺘﺎﺭﻴﺦﺓﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊﺓ 
ﺒﺸﻜلﺓﻭﺍﻀﺢﺓﺓ(ﺓﻤﻭﻝﺩﺓﻝﻠﻬﻭﺍﺀﺓ)ﺓﻤﻥﺓﻨﻭﻉﺓﺍﻝﻤﻭﻝﺩﺓﻝﻠﻬﻭﺍﺀﺓﻓﻴﺠﺏﺓﺃﻀﺎﻓﻪﺓﻋﺒﺎﺭﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺍﺓﻜﺎﻥﺓﺓﺓﻭﺇﺫﺓﺓ 
ﺓﺓﺓ.ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓﺓﻜﺫﻝﻙﺓﻴﺘﻡﺓﺘﺯﻭﻴﺩﺓﻨﻔﺱﺓﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺓﺃﻋﻼﻩﺓﻝﻺﺭﺴﺎﻝﻴﺎﺕﺓﻋﺒﻭﺓ،ﻋﻠﻰﺓﻜلﺓ 
ﻋﻠﻴﻬﺎﻜلﺓﺍﻝﻌﺒﻭﺍﺕﺓﻴﺠﺏﺓﺃﻥﺓﺘﻜﻭﻥﺓﻓﻲﺓﺤﺎﻝﺔﺓﺠﻴﺩﺓﺓﻋﻨﺩﺓﺍﻝﻜﺸﻑﺓﺓﺓ ﺦ. ﺓﺓ 
ﺓﺓ :ﻤﻼﺤﻅﺔﺦﺦ ﻭﺍﺤﺩﺓﺓﻝﻜلﺓﺴﻴﺎﺭﺓﺓﻭﺘﺠﻬﺯﺓﻋﻴﻨﺔﺓﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺓﺓﺓﺍﻝﺴﺎﺌﺏﺓﺘﺅﺨﺫﺓﻋﻴﻨﺔﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻓﻲﺓﺤﺎﻝﺔﺓﺴﻴﺎﺭﺍﺕﺓﺓﺓﺓ 
ﺒﺨﻠﻁﺓﺓ 3ﺓﺍﻝﻭﺯﻥﺓﻴﺘﻡﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺓﺒﺤﻴﺙﺓﺘﻤﺜلﺓﺘﻤﺜـﻴﻼﹰﺓﺼـﺎﺩﻗﺎﹰﺓﻝﺤﻤﻭﻝـﺔﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﻓﻲﺓﻋﻴﻨﺎﺕﺓﻓﺭﻋﻴﺔﺓﻋﻠﻰﺓﺍﻷﻗلﺓﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺓﺓﻭﻴﺠﺏﺓﺃﻥﺓﻻﺓﺘﺅﺨﺫﺓﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕﺓﻤﻥﺓﺍﻝﻁﺒﻘﺔﺓﺍﻝﻌﻠﻭﻴﺔﺓﻭﻝﻜﻥﺓﺘﺅﺨﺫﺓﻤﻥﺓﻋﻤﻕﺓ 15 ﺓﺓ.ﺓﺃﻭﺓﺃﻜﺜﺭﺓﺴﻡ 
ﻴﺠﺏﺓﺫﻜﺭﺓﺍﻝﺒﻨﻭﺩﺓﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺓﺓﺓ 1ﺓ،ﺓ 2ﺓ،ﺓ 3ﺓﺓ، 4،ﺓﺓ 5ﺓﺓ.ﺓﺓﻤﺭﻓﻘﺔﺓﻤﻊﺓﻜلﺓﺇﺭﺴﺎﻝﻴﺔﺒﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﺓﺓ )ﻤﻼﺤﻅﺔﺦﺦ 4:ﺦ ﺓﺍﻝﺘﻲﺓﻗﺎﻡﺓﺒﻬﺎﺓﺍﻝﻤﺼﻨﻊﺓﺓﺓﺓﺓﺍﻝﺘﺄﻫﻴلﺓﻴﻤﻜﻥﺓﺃﻥﺓﺘﻜﻭﻥﺓﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺓﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺓﻤﻥﺓﻨﺘﺎﺌﺞﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﺓﺓ.ﺓﻤﻥﺓﺃﺤﺠﺎﺭﺓﺍﻝﺠﻴﺭﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺨﻼلﺓﺘﻜﻭﻴﻥﺓ 
ﺓﺓ )ﻤﻼﺤﻅﺔﺦﺦ 5:( ﻋﻨﺩﺓﺍﻝﺭﻏﺒﺔﺓﻓﻲﺓﺘﻐﻴﻴﺭﺓﻭﺤﺩﺍﺕﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺱﺓﺇﻝﻰﺓﻭﺤﺩﺍﺕﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ SI ﺓﻴﻔﻀلﺓﺇﻨﺸﺎﺀﺓﺭﺯﻤـﺔﺓﻤﻨﻬـﺎﺓﺨﺎﺼـﺔﺓﺓﺓﺓ 
ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﺱﺓﻴﻤﻜﻥﺓﻋﻤلﺓﺭﺯﻤﺔﺓﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔﺓﻭﺯﻥﺓﻤﻘﺩﺍﺭﻩﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ.ﺓﻨﺩﻱﻝﻸﺴﻤﻨﺕﺓﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﺓ 42 ﺓﻜﺠﻡﺓﺒـﺓﺓﺓ 92.5 ﺓﺭﻁلﺓﻜﻤﺎﺓﻫـﻭﺓﺓ 
ﺍﻝﺤﺎلﺓﻋﻨﺩﺓﻤﻌﺎﺩﻝﺔﺓﻭﺯﻥﺓﻤﻘﺩﺍﺭﻩﺓ 94 ﺓﺭﻁلﺓﺒـﺓ 42.6 ﺓﺓ.ﺓﻜﺠﻡﺓﻓﻲﺓﺭﺯﻤﺔﺓﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻼﺕﺓﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﺓﺓ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺦ)6:( )ﻓﻲﺓﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕﺓﺒﺘﺤﻀﻴﺭﺓﺘﻘﺭﻴﺭﺓﺍﻝﻤﺼﻨﻊﺓﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻱﻴﺘﻭﻓﺭﺓﺍﻝﺩﻝﻴلﺓﺓ ASTM  C150-07 ﺓﻤﺭﻓﻕ ﺓ4ﺓﺓ سﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
 
  7سسورو
-ﺃﺓ   ﺍﻻﺓﻴﻨﻁﺒﻕﺓﻋﻨﺩﺓﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺓﺤﺩﻭﺩﺓﺤﺭﺍﺭﺓﺓﺍﻹﻤﺎﻫﺔﺓﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔﺓﻓﻲﺓﺠﺩﻭلﺓ 4. 
-ﺏﺓ  ﺓﻻﺓﻴﻨﻁﺒﻕﺓﻋﻨﺩﺓﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺓﺤﺩﻭﺩﺓﻤﻘﺎﻭﻤﺔﺓﺍﻝﻜﺒﺭﻴﺘﺎﺕﺓﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔﺓﻓﻲﺓﺠﺩﻭل 4.ﺓﺓ  
-ﺝﺓ   ﺓﻨﺴﺒﺔﺓﺍﻝﻘﺼﻭﻯﺓﻝﺜﺎﻝﺙﺓﺃﻜﺴﻴﺩﺓﺍﻝﻜﺒﺭﻴﺕﺓﺘﻭﺠـﺩﺓﺤﺎﻻﺕﺓﺘﻜﻭﻥﺓﻓﻴﻬﺎﺓﺍﻝ SO 3ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺓﻁﺭﻴﻘﺔﺓﺍﻝﻔﺤﺹﺓﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔﺓﺓ 
ﺔﺓﺃﻭﺓﺘﺘﺠﺎﻭﺯﺓﺤﺩﻭﺩﺓﻫﺫﻩﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﻭﺫﻝﻙﺓﻷﻨﻭﺍﻉﺓﺨﺎﺼﺔﺓﻤﻥﺓﻴﺒﺓﻗﺭﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓﺓﺍﻝﺨﺎﺼﺔﺓﺒﻬﺎﺓ 
ﺓﺒﺯﻴﺎﺩﺓﺓﺍﻝﺤﺩﻭﺩﺓﺍﻝﻘﺼﻭﻯﺓﻝﺜﺎﻝﺙﺓﺃﻜﺴﻴﺩﺓﺍﻝﻜﺒﺭﻴﺕﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻓﻲﺓﻤﺜلﺓﻫﺫﻩﺓﺍﻝﺤﺎﻻﺕﺓﻴﻤﻜﻥﺓﺘﺤﺴﻴﻥﺓﺨﻭﺍﺹﺓﺓ.ﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕ 
ﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻭﻤﻥﺓﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡﺓﺒﻪﺓﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓﺓﻋﻥﺓﺍﻝﻘﻴﻡﺓﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔﺓﻓﻲﺓﺍﻝﺠﺩﻭلﺓﺒﺸﺭﻁﺓﺃﻥﺓﻴﺘﻡﺓﺇﺜﺒﺎﺕﺓﺃﻥﺓ.ﺓﻤﺒﻴﻨﺔﺓﻓﻲﺓﻫﺫﺍﺓﺍﻝﺠﺩﻭلﺍﻝ 
ﺍﻝﺫﻱﺓﻴﺤﺘﻭﻱﺓﻋﻠﻰﺓﻨﺴﺒﺔﺓﺯﺍﺌـﺩﺓﺓﻤﻥﺓ SO 3ﺓﻝﻥﺓﺘﺅﺩﻱﺓﺇﻝﻰﺓﺯﻴﺎﺩﺓﺓﺘﻤﺩﺩﺓﺒﺎﻝﻤﺎﺀﺓﺒﻨﺴﺒﺔﺓﺘﺯﻴﺩﺓﻋﻥﺓ 0.02 ﻋﻨﺩﺓﺓ%ﺓ 14 ﺓ،ﺓﻴﻭﻡ 
ﺃﺴﻤﻨﺕﺓﻴﺤﻤلﺓﻫﺫﻩﺓﺍﻝﺨﺎﺼﻴﺔﺓﻓﻌﻠﻰﺓﺍﻝﺒﺎﺌﻊﺓﺃﻥﺓﻭﺫﻝﻙﺓﺤﺴﺏﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓﺓﺍﻝﺨﺎﺼﺔﺓﺒﻬﺎﺓﻭﻋﻨﺩﺓﺘﻭﺭﻴﺩﺓ 
ﺓ.ﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻴﺯﻭﺩﺓﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻱﺓﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺓﻫﺫﺍﺓ  
)ﺓﺭﺍﺠﻊﺓﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕﺓﻓﻲﺓ-ﺓﻫـﺓ ASTM C150-07 ﺓﻤﺭﻓﻕﺓ A1ﺓﺓﺓ(.ﺓ 
.ﻕﻻﺓﻴﻨﻁﺒﺓ-ﺓﻭﺓ                       
)ﺓﺓﺍﺭﺠﻊﺓﻝﻠﻤﻼﺤﻅﺔﺓ-ﺓﺯ 8ﺓﺓ(.ﺓ 
ﺓﻴﺠﺏﺓﺃﻥﺓﻴﺠﺭﻯﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺓﺤﺭﺍﺭﺓﺓﺍﻹﻤﺎﻫﺔﺓﺓﺓﺓ–ﺡﺓ 7ﻭﺓﻤﺜلﺓﻫﺫﺍﺓﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺓﻻﺓ.ﺓﺍﻷﻗلﺓﺃﻴﺎﻡﺓﻤﺭﺓﺓﻭﺍﺤﺩﺓﺓﻜلﺓﺴﺘﺔﺓﺸﻬﻭﺭﺓﻋﻠﻰﺓ 
ﺓﺓ.ﺓﻭﺓﻝﻜﻥﺓﺘﺫﻜﺭﺓﻨﺘﺎﺌﺞﺓﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺓﺒﻐﺭﺽﺓﺍﻹﻓﺎﺩﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻴﻨﺒﻐﻲﺓﺃﻥﺓﻴﺴﺘﺨﺩﻡﺓﻓﻲﺓﻗﺒﻭلﺓﻭﺓﺭﻓﺽﺓ 
ﺇﻝﻰﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺓﺓﻭﻴﺭﺠﻊﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻴﺠﺏﺓﺃﻥﺓﻴﺘﻡﺓﺘﻁﺒﻴﻕﺓﻫﺫﻩﺓﺍﻝﺤﺩﻭﺩﺓﺇﺫﺍﺓﻜﺎﻥﺓﺍﻝﺭﻜﺎﻡﺓﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤلﺓﺫﺍﺓﻗﺎﺒﻠﻴﺔﺓﻝﻠﺘﻔﺎﻋلﺓﻤﻊﺓﺓﺓ–ﻁﺓ 
)ﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺍﻝﺨﺎﺼﺔﺓﺒﺎﻝﺭﻜﺎﻡﺓ ASTM C33 (.ﺓ  سسسا 
سسسوس
سس
س&س
سسوس
سس
س&س
سسوس
سس
س&س
سسس
سس
سسسﻡر
Al 2O3.....   ، أ  6.0   .....  .....  .....    
Fe 2O3.....   ، أ  6.0   ب ، ج 6.5   .....     
5  5  5  5  5    
62768 (SO 3)د  ، أ 
2 (C3A) هـ   أو  أدﻥآت 
2 (C3A) هـ 8%     
3.0   
3.5     
3.0   
    و 
3.5   
4.5     
2.3   
    و 
2.3   
    و 
8   3.0   3.0   3.0   2.5   3.0     
5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5     
C 3S) هـ .....   ، أ  .....  .....  35   ب .....    
C2S) هـ .....   ، أدﻥآت  .....  .....  40   ب .....    
C3A) هـ 8  15   7ب5ج    
C3S+4.75C 3A) ز 100   ح .....  .....  .....    
 أ 
C4 AF + 2(C 3   أو ا 
C 4 AF + C 2.....  آط  .....  .....  25   ج   
Na 2 O + 0.658K 2.....  ، أ   0.60    ط 0.60    ط 0.60    ط .....     سﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
 
  8)ﺔﺓﻤﻼﺤﻅ 8ﺇﻥﺓﺍﻝﺤﺩﻭﺩﺓﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺤﺔﺓﻝﻤﺠﻤﻭﻉﺓﺓ:ﺓ C3S + 4.75 C 3A))ﺓﻓﻲﺓﺠﺩﻭلﺓﺭﻗﻡﺓ 1ﺘﻔﻴﺩﺓﺍﻝﺘﺤﻜﻡﺓﻓﻲﺓﺩﺭﺠﺔﺓﺤﺭﺍﺭﺓﺓ(ﺓ 
ﺓﻭﻫﻲﺓﻤﺘﻀﻤﻨﺔﺓﻓﻲﺓﻁﺭﻕﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺓﺤﺭﺍﺭﺓﺓﺍﻹﻤﺎﻫﺔﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺇﻤﺎﻫﺔﺓ 7ﺓﺃﻴﺎﻡﺓ ASTM C186)ﺓﺒﺤﺩﻭﺩﺓ 335 ﻜﺠﻡﺓ/ﺓﻜﻴﻠﻭﺓﺠﻭل 
)80 ﺓﺓ.(ﺠﻡ/ﺓﻜﺎﻝﻭﺭﻯ 
سس
الروأسس
  
سسسا 
سسسسأ 
سسوس
سسأ 
س&س
سسوس
سسأ 
س&س
سسس
سس
س  ﻡط 
A  
3 C ( 
ب7 
 ا 
A  
3 C ( 
ب7 
  ا 
Na 2 O + 
0.658K 20.60    .....  .....  .....  0.60      
  
ﺓﺓ.ﻴﺘﻡﺓﺍﻝﺘﺄﻜﺩﺓﻤﻥﺓﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺓﺘﻭﻓﺭﻫﺎﺓﻗﺒلﺓﺍﻝﻁﻠﺏﺓ.ﺓﺓﻫﺫﻩﺓﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺓﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔﺓﻴﺘﻡﺓﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎﺓﻓﻘﻁﺓﻋﻨﺩﺓﺍﻝﻁﻠﺏ–ﺃﺓ 
ﻘﺔﺓﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕﺓﻓﻲﺓﺭﺍﺠﻊﺓﻁﺭﻴﺓ-ﺏ ASTM C150-07)ﺓﻤﺭﻓﻕﺓ A1ﺓﺓ 
  سﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
 
  9ﺦﺦ:ﺦﻁﺭﻴﻘﺔﺦﺍﻝﺤﺴﺎﺏﺦ 
1- ﺓﺓ:ﺓﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻋﻨﺩﺓﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﺓﻋﻥﺓﺍﻝﺭﻤﻭﺯﺓﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺓﺴﻭﻑﺓﻴﺘﻡﺓﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺓﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﺓﻋﻨﻪﺓﻋﻠﻰﺓﺍﻝﻨﺤﻭﺓ 
C=CaO    S=SiO 2   A=Al 2O3  F=Fe 2O3 
ﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺍﻝﺜﻼﺜﻴﺔﺓﻓﻴﺘﻡﺓﺍﻝﺘﻌﺒﻴـﺭﺓﻋﻨﻬـﺎﺓﺒـﺎﻝﺭﻤﺯﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺕﺴﻴﻠﻴﻜﺎﻋﻠﻰﺓﺴﺒﻴلﺓﺍﻝﻤﺜﺎلﺓﻋﻨﺩﺓﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﺓﻋﻥﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ C3Aﺓﺓ 
ﺓﺓ:ﺘﻲﺓﻭﻫﺫﺍﺓﻝﻶ 
C3A= 3CaO.Al 2O3   
ﻨﻪﺓﻋﻨﺩﺓﺍﻝﺤﺴﺎﺏﺓﻴﺠﺏﺓﺃﻥﺓﻻﺓﺘﺘﻀﻤﻥﺓﻗﻴﻤﺔﺓﺜﺎﻝﺙﺓﺃﻜﺴﻴﺩﺓﺍﻷﻝﻤﻨﻴﻭﻡﺓﻗﻴﻤﺔﺓﻜلﺓﻤﻥﺓﺜـﺎﻨﻲﺓﺃﻜـﺴﻴﺩﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺃﺓﻜﻤﺎﺓﺓ 
ﺓﺓ.ﺍﻝﺘﻴﺘﺎﻨﻴﻭﻡﺓﻭﺨﺎﻤﺱﺓﺃﻜﺴﻴﺩﺓﺍﻝﻔﻭﺴﻔﻭﺭﺓ 
2- ﺓﻱﺓﺘﺴﺎﻭﺓﺃﻭﻜﺒﺭﺓﻤﻥﺓﺓﺓﺃﻋﻨﺩﻤﺎﺓﺘﻜﻭﻥﺓﻨﺴﺒﺔﺓﺃﻜﺴﻴﺩﺓﺍﻷﻝﻤﻨﻴﻭﻡﺓﺇﻝﻰﺓﺃﻜﺴﻴﺩﺓﺍﻝﺤﺩﻴﺩﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 0.64 ﺓﻓﺈﻥﺓﻁﺭﻕﺓﺍﻝﺤﺴﺎﺏﺓﺓﺓﺓ 
ﺓﺓﺓﺓ:ﺘﻜﻭﻥﺓﻜﺎﻵﺘﻲﺓ 
   ا  
C 3S)= (4.071 × %CaO)-(7.600 ×%SiO 2)-(6.718 ×%Al 2O3)ب1.430 ×%Fe 2O3)-(2.852 ×%SO 3)  -     
(5.188 × %CO 2)                                  
(C 2 S)= (2.867 ×%SiO 2)  - (O.7544 ×%C 3S)   ا 
C 3A)= (2.650 × %Al 2O3) - (1.692 × % Fe 2O3)                        ﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺍﻝﺜﻼﺜﻴﺔﺃﻝﻭﻤﻴﻨﺎﺕﺓ  
C 4AF)= 3.043 × %Fe 2O 3                                     ﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔﺓﺍﻝﺭﺒﺎﻋﻴﺔﺃﻝﻭﻤﻴﻨﺎﺕ  
3- ﻋﻨﺩﻤﺎﺓﺘﻜﻭﻥﺓﻨﺴﺒﺔﺓﺃﻜﺴﻴﺩﺓﺍﻷﻝﻤﻨﻴﻭﻡﺓﺇﻝﻰﺓﺃﻜﺴﻴﺩﺓﺍﻝﺤﺩﻴﺩﺓﺃﻗلﺓﻤﻥﺓ 0.64 ﺓﻓﻲﺍﻝﺼﻠﺏﺓﻴﺘﻜﻭﻥﺓﺓﻓﺈﻥﺓﺍﻝﻤﺤﻠﻭلﺓ 
ﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔﺓﺍﻝﺭﺒﺎﻋﻴﺔﺓﻭﺤﺩﻴﺩﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻲﺓﺃﻝﻭﻤﻴﻨﺎﺕﻫﺫﻩﺓﺍﻝﺤﺎﻝﺔﺓﻭﻴﺘﻡﺓﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﺓﻋﻨﻪﺓﺒﻤﺠﻤﻭﻉﺓ 
C4AF+C 2F)ﺓﻭﻴﺘﻡﺓﺤﺴﺎﺏﺓﺎﻷﺴﻤﻨﺕﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺍﻝﺜﻼﺜﻴﺔﺓﺒﺃﻝﻭﻤﻴﻨﺎﺕﻭﺠﺩﺓﺘﺓﻫﺫﻩﺓﺍﻝﺤﺎﻝﺔﺓﻻﺓﻓﻲﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲﺓﺓ(ﺓ 
ﻗﻡﺓﺓﻤﻼﺤﻅﺔﺓﺭﻓﻲﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔﺓﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔﺓﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺓﺕﺴﻴﻠﻴﻜﺎ 1ﺓﺕﺴﻴﻠﻴﻜﺎﺓﺓﺃﻤﺎﺓﺍﻝﻤﺤﻠﻭلﺓﺍﻝﺼﻠﺏﺓﻭ 
ﺓﺓ:ﺓﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺍﻝﺜﻼﺜﻴﺔﺓﻓﻴﺘﻡﺓﺤﺴﺎﺒﻬﻡﺓﻋﻠﻰﺓﺍﻝﻨﺤﻭﺓﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
C 4AF+C 2 F) = (2.100 × % Al 2O3)+(1.702 × %Fe 2O3) سﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
 
  10   : ا   
C 3S)= (4.071 × %CaO)-(7.600 ×%SiO 2)-(4.479 × %Al 2O3) - ج 2.859 ×Fe 2O3)- (2.852 × %SO 3)     
4ﺓﻓﺈﻨﻪﺓﻴﺠﺏﺓﺍﻷﺨﺫﺓﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺓﻗﻴﻤﺔﺓﺜﺎﻨﻲﺓﺃﻜﺴﻴﺩﺓﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺓﺤﺎﻝﺔﺓﺇﻀﺎﻓﺔﺓﺍﻝﺤﺠﺭﺓﺍﻝﺠﻴﺭﻱﺓﺇﻝﻰﺓﻓﻲﺓ-ﺓ 
ﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺍﻝﺜﻼﺜﻴﺔﺓﺕﺴﻴﻠﻴﻜﺎﻋﻨﺩﺓﺤﺴﺎﺏﺓ C3 S)ﺍﻨﻅﺭﺓﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔﺓﺭﻗﻡﺓ)ﺓ 1ﺓﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔﺓﺭﻗﻡﺓ 3ﺓﺃﻤﺎﺓﺇﺫﺍﺓﻝﻡﺓﻴﺘﻡ(ﺓ 
ﺓﻭﻻﺓﺘﺅﺨﺫﺓﻀﻤﻥﺓﺤﺴﺎﺒﺎﺕﺓﺍﹰﺩﺓﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥﺓﺘﻌﺘﺒﺭﺓﺼﻔﺭﺓﻓﺈﻥﺓﻗﻴﻤﺔﺓﺜﺎﻨﻲﺓﺃﻜﺴﻴﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺓﻰﺇﻀﺎﻓﺔﺓﺍﻝﺤﺠﺭﺓﺍﻝﺠﻴﺭﻱﺓﺇﻝ 
ﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺍﻝﺜﻼﺜﻴﺔﺓﻭﺘﺼﺒﺢﺓﻤﻌﺎﺩﻝﺔﺓﺤﺴﺎﺏﺓﺕﺴﻴﻠﻴﻜﺎ C3 S):ﺘﻲﺓﺓﻜﺎﻵ  
- )ﺓﻤﻼﺤﻅﺔﺓﺭﻗﻡﺓﻓﻲﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺓﺇﻝﻰﺓﺤﺎﻝﺔﺓﻋﺩﻡﺓﺇﻀﺎﻓﺔﺓﺍﻝﺤﺠﺭﺓﺍﻝﺠﻴﺭﻱﺓﻓﻲ 1ﺓﺕﺴﻴﻠﻴﻜﺎﺘﺼﺒﺢﺓﻤﻌﺎﺩﻝﺔﺓ(ﺓ 
ﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺍﻝﺜﻼﺜﻴﺔﺓ C3 S)ﺓﺓ:ﺘﻲﺓﺓﻜﺎﻵ 
- ﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺍﻝﺜﻼﺜﻴﺔﺕﺴﻴﻠﻴﻜﺎ :س
1.430 *Fe 2O3)-(2.852* %SO 3)سﺦ-ﺦﺦ C3S)= (4.071* %Ca O)-(7.600*%SiO 2)-(6.718* %Al 2O3) ﺓ 
- )ﺓﻓﻲﺓﻤﻼﺤﻅﺔﺓﺓﺓﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺓﺇﻝﻰﺓﺓﺓﺍﻝﺠﻴﺭﻱﺓﺤﺎﻝﺔﺓﺇﻀﺎﻓﺔﺓﺍﻝﺤﺠﺭﺓﺓﺓﺓﺓﻓﻲ 3ﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺍﻝﺜﻼﺜﻴـﺔﺓﺓﺕﺴﻴﻠﻴﻜﺎﺘﺼﺒﺢﺓﺓ(ﺓ 
C3S)ﺓﺓﺓ:ﺓﻜﺎﻵﺘﻲﺓ 
- ﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺓﺍﻝﺜﻼﺜﻴﺔﺕﺴﻴﻠﻴﻜﺎ س
C3S)= (4.071* %Ca O)-(7.600*%SiO 2) - (4.479 *AI 2O3) - (2.859* Fe 2O3)- (2.852 * %SO 3)سﺓ ﺦﺦﺦ 
- ﻨﻪﺓﻴﺠﺏﺓﻋﻠﻰﺓﺍﻝﻤـﻭﺭﺩﺓﺘﺯﻭﻴـﺩﺓﺍﻝﺠﻬـﺔﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺈﺓﻓﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺓﻰﻨﻪﺓﻴﺠﺏﺓﻋﻨﺩﺓﺇﻀﺎﻓﺔﺓﺍﻝﺤﺠﺭﺓﺍﻝﺠﻴﺭﻱﺓﺇﻝﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺃﻜﻤﺎﺓﺓ 
ﺓﻭﻋﻠﻴﻪﺓﺘﻘﻭﻡﺓﺍﻝﺠﻬﺔﺓﺍﻝﻔﺎﺤﺼﺔﺓﺒﻔﺤﺹﺓﺜـﺎﻨﻲﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺍﻝﻔﺎﺤﺼﺔﺓﺒﻨﺴﺒﺔﺓﺍﻝﺤﺠﺭﺓﺍﻝﺠﻴﺭﻱﺓﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔﺓﺇﻝﻰﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﺓﺓ.ﺓﺃﻜﺴﻴﺩﺓﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ 
 سﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
 
  11 سس
   ا 
  1    
I  1  
IA 2    
II  2  
IIA 3    
III  3  
IIIA 4   
IV  5  
V 
ا ب            ، ﻥ 
12  22  12  22  12  22  12  12  
16   ....  16  ....  16  ....  ....  
ا جm2ﺏ 
                 ( ﺏآ 
Turbidimeter)          
دﻥآت   د 160  160  160  160  ....  ....  160  160  
دﻥآت   هـ 150   150   150   150   ....  ....  150   150   
طط   د ....  ....  240   و 240 و....   ....  240  ....  
طط هـ ....   ....  245 و 245 و ....  ....  245   ....  
 ﺏص            
دﻥآت   د 280  280  280  280  ....  ....  280  280  
دﻥآت   هـ 260  260  260  260  ....  ....  260  260  
طط   د ....  ....  420   و 420 و....   ....  420  ....  
طط هـ ....   ....  430 و 430 و ....  ....  430   ....  
  
0.8  0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
ا 
ا ز  : 
psi) , MPa                   
   یص 
  ....   
 ....   
   .... 
 ....   
 12.0   
(1740) 
 10.0   
(1450) 
 ....   
 ....   
 
12.0   
(1740) 10.0   
(1450) 10.0   
(1450)  8.0   
(1160)  24.0   
(3480) 19.0   
(2760)  ....  8.0   
(1160) 
      7.0  ح 
1020)ح  6.0   ح 
870)ح          
    أیـآ 
19.0  
(2760)   
16.0  
(2320)   
17.0   
(2470)    
14.0   
(2030)  ....  ....    
7.0   
(1020)    
15.0  
(2180) 
     12.0  ح 
1740)ح  9.0  ح 
1310)ح          
28.0   
(4060) 22.0   
(3190) 28.0   
(4060) 22.0   
(3190) ....  ....  17.0   
(2470) 21.0   
(3050) 
      22.0   ط 
ط  18.0   ط 
ط          
زﻡ   
اﺥ ي            : 
45  45  45  45  45  45  45  45  
375   375  375  375  375  375  375  375  
  
 سﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
 
  12 -ﺃﺓ   ﺓﺓ.ﺘﺤﻘﻴﻕﺓﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕﺓﻫﺫﻩﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﻻﺓﻴﻌﻨﻲﺓﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓﺓﺍﻝﺘﺄﻜﺩﺓﻤﻥﺓﺃﻥﺓﻨﺴـﺒﺔﺓﺍﻝﻬﻭﺍﺀﺓﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒـﺔﺓﻓﻲﺓﺍﻝﺨﺭﺴـﺎﻨﺔ 
-ﺏﺓ  ﺒﻴـﺔﺓﺓﺘﻠﺓﻭﻋﻨﺩﻤﺎﺓﺘﻔﺸـلﺓﺍﻝﻌﻴﻨـﺔﺓﻓﻲﺓ.ﺘﻌﻴﻴﻥﺓﺍﻝﻨﻌﻭﻤﺔﻝﺓﺓﺍﻝﺘﻲﺓﺴﻴﺘﺒﻌﻬﺎﻁﺭﻴﻘﺔﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺓﺍﻝﺓﻴﺠﺏﺓﻋﻠﻰﺓﺍﻝﻤﺨﺘـﺒﺭﺓﺍﻝﻔﺎﺤﺹﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﻭﺓﺘﻜﻭﻥﺓﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕﺓﺓﺓﺓﺓ"ﺍﻝﻜﺩﻭﺭﺓ"ﻁﺭﻴﻘـﺔﺓﺓﺒﺓﺓﻓﻴﺘﺤﺘﻡﺓﺇﺠﺭﺍﺀﺓﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺓﺓﺓﺓﻨﻔﺎﺫﻴـﺔﺓﺍﻝﻬـﻭﺍﺀﺓﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻁﺭﻴﻘـﺔﺓﺓﺓﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ 
.ﺓﻫﻲﺓﺍﻝﺤﻜﻡﺓﺓ"ﺍﻝﻜﺩﻭﺭﺓ"ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺓﺒﻁﺭﻴﻘﺔﺓ  
-ﺝﺓ   .ﻋﻴﻨﺎﺕﺓﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔﺓﻤﻥﺓﻤﺼﺩﺭﺓﻤﺎﺨﻤﺱﺓﺁﺨﺭﺓﺍﻝﻘﻴﻤﺔﺓﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺓﻴﺘﻡﺓﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎﺓﻤﻥﺓﻨﺘﺎﺌﺞﺓ  
-ﺩﺓ   .ﻭﺍﺤﺩﺓﺃﻭﺓﻋﺩﺓﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺓﻝﻬﺫﻩﺓﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻨﺘﻴﺠﺔﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺓﻴﺠﺏﺓﺃﻥﺓﺘﻜﻭﻥﺓﻨﺘﻴﺠﺔﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺓﻋﻴﻨﺔﺓﻤﺎ،ﺓ  
-ﻩﺓ   ﺓﻗﻴﻤﺔﺓﻓﺭﺩﻴﺔﺓﺇﺫﺍﺓﻜﺎﻥﺓﻤﺠﻤـﻭﻉﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺃﻋﻠﻰﻻﺓﺘﻁﺒﻕﺓﺤﺩﻭﺩﺓﺃﻋﻠﻰﺓﻗﻴﻤﺔﺓﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺓﺃﻭﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ C3S+4.75C 3A)ﺓﺃﻗـلﺓﻤـﻥﺓﺃﻭﺓﺓﺓ 
ﻴﺴﺎﻭﻱﺓ 90 ﺓﺓ 
-ﻭﺓ   ﺓ.ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺓﻤﺎ،ﺓﻋﻥﺓﺘﻠﻙﺓﺍﻝﺘﻲﺓﺘﻡﺓﺍﻝﺤﺼﻭلﺓﻋﻠﻴﻬﺎﺓﻋﻨﺩﺓﺃﻱﺓﻋﻤﺭﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺓﺴﺎﺒﻕﺓﻝﻪﺓﻋﻨﺩﺓﻋﻤـﺭﺓﺍﻝﻘﻭﺓﺓﺘﻘلﻴﺠﺏﺓﺃﻻﺓ  
-ﺯﺓ   ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔﺓﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓﺓﻓﻲﺓﺠﺩﻭلﺓﻋﻨﺩﻤﺎﺓﻴﺘﻡﺓﺘﻁﺒﻴﻕﺓﺤﺭﺍﺭﺓﺓﺍﻹﻤﺎﻫﺔﺓﺓ 4.ﺓ  
-ﺡﺓ   ﺍﻝﺤﺩﻭﺩﺓﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺤﺔﺓﻝﻤﺠﻤﻭﻉﺓ C3S+4.75C 3A))ﺓﻓﻲﺓﺠﺩﻭلﺓﺭﻗﻡﺓ 1ﻻﺓﺘﻁﺒﻕﺓﻋﻨﺩﺓﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺓﻫﺫﻩﺓﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺓ(ﺓ 
.ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺓﺍﻝﻘﻭﺓﺓﻫﺫﻩﺓﺘﻁﺒﻕﺓﻋﻨﺩﻤﺎﺓﺘﻜﻭﻥﺓﺤﺭﺍﺭﺓﺓﺍﻹﻤﺎﻫﺔﺓﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔﺓﻤﻁﻠﻭﺒﺔ.ﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ  
-ﻁﺓ   ﺓﺎﺴﻴﺔﺓﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺍﻝﻘﻴﺓﺯﻤﻥﺓﺍﻝﺸﻙﺓﺍﻝﻤﻌﺭﻑﺓﻫﻭﺓﺯﻤﻥﺓﺍﻝﺸﻙﺓﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺓﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓﻓﻲ GSO 1915 ﻁـﺭﻕﺓﺓﺓ"ﺓ 
ﺓﺓ.ﺓﺓﺓ"ﺓﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﺴﻤﻨﺕﺓﻝﻸﺓﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺓﺍﻝﺨﻭﺍﺹ سﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
 
  13 ﺦﺠـﺩﻭلﺦﺭﻗـﻡ 4ﺦﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕﺦﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴــﺔﺦﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭﻴﺔﺦ-ﺦ ﺃﺦﺦ 
ساأسس
سسرررو
سأ سسس سأ سسرررو
سأ سسسسس 
سسسسسسسس
للل 
سس%ﻥ50  50  50  50  50  50  50  50  
سسا          
سس(رلل ....  ....  290 (70)ب 290 (70)ب ....  ....  250 (60)ج  .... 
س(رلل ....  ....  ....   ....  ....  ....  290 (70)ج  ....  
ﻡدسسسی....  ....  ....  هـ ....  هـ ....  ....  ....  0.040   
سس
سس:ساللل         
سسزﻡ60  60  60  60  60  60  60  60  
سس600   600  600  600  600  600  600  600  
  
-ﺃﺓ   ﺓﺓ.ﺓﻫﺫﻩﺓﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕﺓﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴـﺔﺓﺘﻁﺒﻕﺓﻓﻘﻁﺓﻋﻨﺩﺓﻁﻠﺒﻬـﺎ،ﺓﻭﻴﺠﺏﺓﺍﻝﺘﺄﻜﺩﺓﻤﻥﺓﺘﻭﺍﻓـﺭﻫﺎﺓﻗﺒلﺓﺃﻥﺓﻴﻨﺹﺓﻋﻠﻰﺓﺫﻝﻙ 
-ﺏﺓ  ﻭﺤﺔﺓﻝﻤﺠﻤﻭﻉﺓﻤﺍﻝﺤﺩﻭﺩﺓﺍﻝﻤﺴ C3S+4.75C 3A))ﺓﺓﻓﻲﺓﺠﺩﻭلﺓﺭﻗﻡ 1ﺨﺘﻴﺎﺭﺓﻫﺫﻩﺓﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺓﻻﺓﺘﻁﺒﻕﺓﻋﻨﺩﺓﺍ(ﺓ 
.ﺓﺘﻜﻭﻥﺓﺤﺭﺍﺭﺓﺓﺍﻹﻤﺎﻫﺔﺓﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔﺓﻤﻁﻠﻭﺒﺔﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺓﺍﻝﻘﻭﺓﺓﻫﺫﻩﺓﺘﻁﺒﻕﺓﻋﻨﺩﻤﺎﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ،  
-ﺝﺓ   ﻋﻨﺩﻤﺎﺓﻴﺘﻡﺓﺘﺤﺩﻴـﺩﺓﻗﻴﻤـﺔﺓﻤﻌﻴﻨـﺔﺓﻝﺤـﺭﺍﺭﺓﺓﺍﻹﻤﺎﻫـﺔﺓﻓـﺈﻥﺓﺫﻝـﻙﺓﻴﻐﻨـﻲﺓﻋـﻥﺓﺘﻌﻴـﻴﻥﺓﺤـﺩﻭﺩﺓﻝﻜـلﺓﻤـﻥﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
C3S,C 2S,C 3A,SiO 2,Fe 2O3  
-ﺩﺓ   ﻋﻨﺩﻤﺎﺓﻴﺘﻡﺓﺘﺤﺩﻴﺩﺓﻗﻴﻤﺔﺓﻤﻘﺎﻭﻤﺔﺓﺍﻝﻜﺒﺭﻴﺘﺎﺕﺓﻓﺈﻥﺓﺫﻝﻙﺓﻴﻐﻨﻲﺓﻋﻥﺓﺘﻌﻴﻴﻥﺓﺤﺩﻭﺩﺓﻝﻜلﺓﻤﻥﺓ C3A, C 4AF+2C 3A،ﺓﻭﺓ 
Fe 2O3ﺓ 
-ﻩﺓ   ﺓﺓﺭﻗﻡﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻴﻔﺘﺭﺽﺓﺃﻥﺓ 5ﺓ Type V ﻋﻨﺩﻤﺎﺓﻴﻁﺎﺒﻕﺓﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺓﻤﻘﺎﻭﻤﺔﺓﺍﻝﻜﺒﺭﻴﺘﺎﺕﺓﺍﻝﻌﺎﻝﻴـﺔﺓﻓﺈﻨﻪﺓﻴﻁﺎﺒﻕﺓﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺓ(ﺓ 
ﻤﻘﺎﻭﻤﺔﺓﺍﻝﻜﺒﺭﻴﺘﺎﺕﺓﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺓﻝﻸﺴﻤﻨﺕﺓﺭﻗﻡﺓ 2ﺓ Type II .(  سﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
 
  14 )ﻤﺭﻓﻕﺦﺭﻗﻡﺦ 1ﺦﺦ 
ﻴﻑﺓﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓﻓﻲﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺓﺘﺼﻨﺤﺴﺏﺓﺍﻝ EN 197-1ﺓﺍﻝﺸﺎﺌﻊﺓﺇﻝﻰﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺓﻓﻘﺩﺓﺘﻡﺓﺘﻘﺴﻴﻡﺓ 
ﺓﺓﺓ:ﺨﻤﺱﺓﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﺓﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺓﻫﻲﺓ 
1- ﺃﺴﻤﻨﺕﺓﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﺓﻋﺎﺩﻱ  ﺓﻭﺭﻤﺯﻩﺓ CEM I)ﺓﺓ 
2- ﺓﻭﺭﻤﺯﻩﺓﺃﺴﻤﻨﺕﺓﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﺓﻤﺭﻜﺏ CEM II) 
3- ﺓﻭﺭﻤﺯﻩﺓﺃﺴﻤﻨﺕﺓﻤﻥﺓﺃﻓﺭﺍﻥﺓﺼﻬﺭﺓﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ CEM III) 
4- ﺓﻭﺭﻤﺯﻩﺓﺃﺴﻤﻨﺕﺓﺒﻭﺯﻭﻝﻭﻨﻲ CEM IV) 
5- ﺓﻭﺭﻤﺯﻩﺓﺃﺴﻤﻨﺕﺓﻤﺭﻜﺏ CEM V)ﺓﺓ 
ﺓﺘﺘﻔﺭﻉﺓﺍﻝﺨﻤﺱﺓﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﺓﺇﻝﻰﺓﺓﺓ 27 ﺓﺘﻡﺓﺘﻭﻀﻴﺢﺓﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎﺓﻓﻲﺓﺍﻝﺠﺩﻭلﺓﺭﻗـﻡﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﻤﻨﺘﺠﺎﹰﺓ 1ﺓﺍﻝـﺫﻱﺓﺓﺓﺍﻷﺴـﻤﻨﺕﺓﻭ.ﺓ 
ﻩﺤﺘﻭﻱﺓﻋﻠﻰﺓﻤﻜﻭﻨﺎﺕﺓﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺓﺃﺨﺭﻯﺓﻴﺠﺏﺓﺃﻥﺓﻴﺸﺎﺭﺓﺇﻝﻴﻬﺎﺓﻓﻲﺓﺭﻤﺯﺓﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺓﻤﺴﻤﺎﻴ  . 
ﻓﺌﺔﺓﺓﺓ:ﻥﺓﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥﺓﻤﻥﺓﺤﻴﺙﺓﻤﻘﺎﻭﻤﺔﺓﺍﻝﻀﻐﻁﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺇﻝﻰﺓﻓﺌﺘﻴﺓﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﻜﺫﻝﻙﺓﺘﻡﺓﺘﺼﻨﻴﻑﺓﺓﺓﺓ Nﺓﻝﻸﺴﻤﻨﺕﺓﺍﻝـﺫﻱﺓﻝـﻪﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﻤﻘﺎﻭﻤﺔﺓﻀﻐﻁﺓﻤﺒﻜﺭﺓﺓﻋﺎﺩﻴﺔﺓﻭﺍﻝﻔﺌﺔ R ﻝﻸﺴﻤﻨﺕ  ﺍﻝﺫﻱﺓﻝﻪﺓﻤﻘﺎﻭﻤﺔﺓﻀﻐﻁﺓﻤﺒﻜﺭﺓﺓﻋﺎﻝﻴﺔﺓﻜﻤﺎﺓﻫﻭﺓﻤﺒـﻴﻥﺓﻓـﻲﺓﺓﺓ 
ﺍﻝﺠﺩﻭلﺓﺭﻗﻡﺓ 2ﺓﺓ 
ﻤﺜﺎلﺦ 1ﺦ ﺓﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﺓﺍﻝﻌﺎﺩﻱﺓﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻕﺓﻝﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺓ EN 197-1)ﺓﻭﺘﻜﻭﻥﺓﻝﻪﺓﻤﻘﺎﻭﻤـﺔﺓﻀـﻐﻁﺓﺓﺓ 
ﺓﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎﺓ*ﻤﺒﻜﺭﺓﺓ 42.5 :ﺓﻴﻜﻭﻥﺓﺭﻤﺯﻩﺓلﻤﻴﺠﺎﺓﺒﺎﺴﻜﺎﺓ CEM I 42.5 R)  ﺓﺓﺓ 
ﻤﺜﺎلﺦﺦ 2ﺦ ﺓﻴﺤﺘﻭﻱﺓﻋﻠﻰﺓﺃﻜﺜﺭﺓﻤﻥﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺍﻝﺫﻱﺓﺓﺍﻝﺒﻭﺭﺘﻼﻨﺩﻱﺓﺍﻝﻤﺭﻜﺏﺓﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕﺓ 80 ﻜﻠﻴﻨﻜﺭﺓﻴﻜﻭﻥﺓﺭﻤﺯﻩﺓﺤﺴﺏﺓﺓﺓﺓﺓ%ﺓ 
ﺠﺩﻭلﺓﺭﻗﻡﺓ 1ﺓﻫﻭ ﺓCEM  II/A-M)ﺓﻭﺇﺫﺍﺓﺍﺤﺘﻭﻯﺓﻋﻠﻰﺓﻨﺴﺏﺓﻤﻌﺘﺒﺭﺓﺓﻤﻥﺓﺨﺒﺙﺓﺃﻓﺭﺍﻥﺓﺍﻨﺼﻬﺎﺭﺓ.ﺓ 
ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥﺓﺓ S)ﺓﻭﻋﻠﻰﺓﺭﻤﺎﺩﺓﻤﺘﻁﺎﻴﺭﺓﺓﺓﺓﺓ V)ﺓﻭﻋﻠﻰﺓﺤﺠﺭﺓﺠﻴﺭﻱﺓﺓﺓﺓﺓ L)ﺓﻭﻜﺎﻨﺕﺓﻝﻪﺓﻤﻘﺎﻭﻤـﺔﺓﻀـﻐﻁﺓﺓﺓﺓﺓﺓﺓ 
ﻋﺎﺩﻴﺔﺓﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎﺓ 32.5 ﺓ،ﺓﻴﺼﺒﺢﺓﺭﻤﺯﻩﺓلﻤﻴﺠﺎﺓﺒﺎﺴﻜﺎﺓ CEM II/A-M (S-V-L) 32.5 N)ﺓﺓ.ﺓ 
  
  
                                                           
*)ﻡﺓﻗـﺓﺎﹰﺓﻝﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺓﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺓﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﺓﺭﻫﺎﺓﻁﺒﻘﺭﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔﺓﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓﺓﻝﻸﺴﻤﻨﺕﺓﻫﻲﺓﻤﻘﺎﻭﻤﺔﺓﺍﻝﻀﻐﻁﺓﻝﻸﺴﻤﻨﺕﺓﻭﻴﺘﻡﺓﺘﻘﺩﻴﺓ EN  196-1(ﺓ 
ﻋﻨﺩﺓ 2ﺓﻴﻭﻡﺓﺃﻭﺓﻋﻨﺩﺓ 7ﺓ.ﺓﺃﻴﺎﻡﺓ  سﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
 
  15 سس(سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
سالرو  
سس(ﻥ 
سسالرو
سسآوروللل 
سساأﺏولل
سسالروسسالروسسرﻡزیل
سسﺡ سسﺡ الرو
سسالروسسسو
سسسسسسس
س3
سسس
سسسرلل 
سسسسﻡ
أللل
06 
سسأ
سسسأCEM I  95 -100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0  -  5   
CEM II/A-S  80 -94   6 -20   -   -   -   -   -   -   -   -   0  -  5   سﺏ
سسﺹل CEM II/B-S  65 -79   21 -35   -   -   -   -   -   -   -   -   0  -  5   
سسوCEM II/A-D  90 -94   -   6 -10   -   -   -   -   -   -   -   0  -  5   
CEM II/A-P  80 -94   -   -   6 -20   -   -   -   -   -   -   0  -  5   
CEM II/B-P  65 -79   -   -   21 -35   -   -   -   -   -   -   0  -  5   
CEM II/A-Q  80 -94   -   -   -   6 -20   -   -   -   -   -   0  -  5   أسس
CEM II/B-Q  65 -79   -   -   -   21 -35   -   -   -   -   -   0  -  5   
CEM II/A-V  80 -94   -   -   -   -   6 -20   -   -   -   -   0  -  5   
CEM II/B-V  65 -79   -   -   -   -   21 -35     -   -   -   0  -  5   
CEM II/A-
W  80 -94   -   -   -   -   -   6 -20   -   -   -   0  -  5   سسأ
CEM II/B-
W  65 -79   -   -   -   -   -   21 -35   -   -   -   0  -  5   
CEM II/A-T  80 -94   -   -   -   -   -   -   6 -20   -   -   0  -  5   س
سسCEM II/B-T  65 -79   -   -   -   -   -   -   21 -35   -   -   0  -  5   سﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
 
  16 )ﺘﺎﺒﻊﺦﻤﺭﻓﻕﺦﺭﻗﻡﺦ1ﺦ
سسسالرو
سس(ﻥ 
سستسالرو 
سسآوروللل 
سساأﺏولل
سسالروسسالروسسرﻡزیل
سسﺡ سسﺡ الرو
سسالروسسسو
س
سس
سسس
سسسس
س97 
سسس
سسسرلل 
سس
سس
سسس
سﻡ
أللل
سسأ
II/A-L  80 -94   -   -   -   -   -   -   -   6 -20   -   0  -  5   
II/B-L  65 -79   -   -   -   -   -   -   -   21 -35   -   0  -  5   
II/A-
LL   80 -94   -   -   -   -   -   -   -   -   6 -20   0  -  5   أﺱط 
  ﺏ 
II/B-
LL   65 -79   -   -   -   -   -   -   -   -   21 -35   0  -  5   
II/A-M  80 -94   6 -20   0  -  5   II  
 ﺏص 
ﺏ 
  ا II/B-M  65 -79   21 -35   0  -  5   
III/A  35 -64   36 -65                   0  -  5   
III/B  20 -34   66 -80                   0  -  5   III  أﺱط 
  آص 
س5 -19   81 -95                   0  -  5   
IV/A  65 -89   -   11 -35   -   -   -   0  -  5   IV    أﺱط 
IV/B  45 -64   -   36 -55         0  -  5   
V/A  40 -64   18 -30     18 -30           0  -  5   V   أﺱط 
V/B  20 -38   31 -50     31 -50           0  -  5   سﺦﺦﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
 
  17  
سس
سالرو  
سس(لﻡ 
سسالروسسالروسسو
سسسیسسسأیسسسیزﻡسس
سس(دررو سسالرو
سس(ﻡ 
32.5  N -   ≤ 16.0    
32.5  R ≤ 10.0    -   ≤ 32.5    ≥  52.5    ≤ 75    
42.5  N ≤ 10.0    -   
42.5  R ≤ 20.0    -   ≤ 42.5    ≥  62.5    ≤ 60    
52.5  N ≤ 20.0    -   
52.5  R ≤ 30.0    -   ≤ 52.5    -   ≤ 45    ≥  10    سﺦﺦﺨﻠﻴﺠﻴﺔﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺔﺦﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺦﺍﻝ 
 
  18  
  ﺦﺦﺦﺍﻝﻔﻨﻴـﺔﺎﺕـﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤ 
.......................................................ﺔﻤﻀﺎﻓﺎﺕﺓﻤﻁﺤﻭﻨ Interground Additions ﺓﺓ 
..........................................................................................ﺠﻬﺩ Stress ﺓﺓ 
......................................................ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏﺓﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ Chemical Composition ﺓﺓ 
................................................................ﺍﻝﻔﺎﻗﺩﺓﺒﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻕ Loss On Ignitionﺓﺓ 
.............................................................ﺍﻝﺭﻁﻭﺒﺔﺓﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ Relative Humidity  ﺓﺓ 
......................................ﺓﺍﻝﺜﻼﺜﻴﺔﺓﺍﻝﻜﺎﻝﺴﻴﻭﻡﺃﻝﻭﻤﻴﻨﺎﺕ Tricalcium Aluminate(C 3 A) ﺓﺓ 
...............................................................(ﺍﻝﺴﻼﻤﺔﺓﺓ)ﺓﺜﺒﺎﺕﺓﺍﻝﺤﺠﻡ Soundness ﺓﺓ 
..........................................................................ﻴﺭﻱﺓﻜﻠﺴﻲﺠ Calcareous ﺓﺓ 
ﺓ.....................................................................(ﺩﻓﻌﺔ)ﺇﺭﺴﺎﻝﻴﺔﺓ Consignment ﺓﺓ 
...................................................................................ﺭﻜﺎﻡ Aggregate ﺓﺓﺓ 
................................................................................ﺭﻤﻠﻲ Arenaceous ﺓﺓ 
.........................................................................ﺯﻤﻥﺓﺍﻝﺸﻙ Setting Time ﺓﺓ 
....................................................ﻤﺴﺎﺤﺔﺓﺍﻝﺴﻁﺢﺓﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ Specific Surface Area ﺓﺓ 
........................................................................................ﺼﻭﻤﻌﺔ Silo ﺓﺓ 
...............................................................................ﻁﻴﻨﻲ Argillaceous ﺓﺓ 
........................ﻗﻭﺍﻡﺓﻗﻴﺎﺴﻲﺓﻝﻌﺠﻴﻨﺔﺓﺍﻷﺴﻤﻨﺕ Standard Consistency Of Cement Paste  
.....................................................................................ﻜﻠﻴﻨﻜﺭ Clinker ﺓﺓ 
....................................................................ﻤﻘﺎﻭﻤﺔﺓﺍﻝﺸﺩ Tensile Strength ﺓﺓ 
..........................................................ﻤﻘﺎﻭﻤﺔﺓﺍﻝﻀﻐﻁ Compressive Strength ﺓﺓ 
................................................................................ﻼﻁﻤﻭﻨﺔﺓ،ﺓﻤ Mortar ﺓﺓ